108 Pöschl: Eine neue Methode der Härtemessung. XXVI, 1. 



1) Konstante (kleine) Belastung der Spitze. Härte wird be- 

 trachtet als proportional der Anzahl der Abnutznugsbewegungen, 

 bis ein (sichtbarer) Ritz auftritt. 



2) Konstante (große) Belastung der Spitze. Härte umgekehrt 

 proportional dem Gewicht, welches das Mineral zieht. 



3) Härte proportional dem Gewicht, welches auf die Spitze wirkt. 



Ich will der dritten Methode aus leicht begreiflichen Gründen 

 bei weitem den Vorzug geben ; denn hierbei läßt sich 



das Mikroskop 



am besten zur Untersuchung des Ritzes und somit zur Erhöhung der 

 Genauigkeit der ganzen Messung heranziehen, und zwar nach folgen- 

 den Voraussetzungen : 



Makroskopisch kann man nur feststellen, wann der Ritz sichtbar 

 wird und welche Belastung der Spitze hierzu nötig ist. Daß dieses 

 Sichtbarwerden in höchstem Grade ein subjektiver Begriff ist , liegt 

 auf der Hand — und auch die Untersuchung auf mikroskopischem 

 Wege ändert daran nichts. Denn auch hierbei tritt bei fortwährender 

 Verringerung des aufgelegten Gewichtes der Fall ein, wo man schwer 

 das Vorhandensein eines Ritzes als sicher aussprechen kann. Es ist 

 klar, daß das kleinste Gewicht, das auf eine harte (z. B. Diamant-) 

 Spitze wirkt , auf einem Kristall (z. B. Steinsalz) eine wenn auch 

 kaum sichtbare Deformation erzielt. Wenn es bei den gewöhnlichen 

 Vergrößerungen auch nicht gelingt, diese nachzuweisen, so muß man 

 doch annehmen, daß ein ideales Instrument selbst die kleinsten Ritze 

 sichtbar machen kann. — Es gibt nun den Ausweg, daß wir ein 

 (beliebiges, aber genau anzugebendes) Gewicht auf die Spitze wirken 

 lassen und die Breite und Tiefe des Ritzes genau mess en. 

 Ich betrachte nun die Härte als umgekehrt proportional 

 der Größe der Furche und benutze diese als Grundlage eines 

 Maßes für die Härte. Die Messung ist frei von Subjektivität, denn 

 auf mikroskopischem Wege kann man die Dimension der Furche bis 

 auf einige /* genau messen. Das Instrument, welches ich hierzu 

 benutze, ist ein Metallniikroskop aus der Firma C. Reichert, Wien^, 

 nach Prof. Dr. A. Rejtö in Budapest. Die am Fuße angebrachte 

 Schraube wird zurückgedreht, die Säule um die Achse des Mikro- 

 skops um 180^, der Tisch außerdem um 90*^ gedreht, die Säule mit 

 einer Schraube am Fuße wieder befestigt. In diesem Zustand wird 



1) Vgl. Zentral-Zeitg. f. Optik u. Mechanik, 1897, No. 17. 



